ANIIYDRITE 
39 
Dureté. 3, à 3,3. 
Densité. 2,899 à 2,983. 
Coloration et éclat. Blanche, grise, blanc rougeâtre ou violacée ; 
rouge-brique par suite d’inclusions ferrugineuses. Les variétés de cou- 
leur claire sont toujours beaucoup plus teintées quand on les observe 
dans leur gisement originel, alors qu’elles sont imprégnées d’eau de 
carrière (Arnave, Arièqe). Poussière d’un blanc grisâtre. Transparente 
° u plus souvent translucide ; opaque quand la proportion d'inclusions 
est très grande. 
Eclat variable suivant les directions ; nacré suivant p (001), sur- 
tout si le minéral a été préalablement clivé par chauffage, gras sui- 
vant /i 1 (100), vitreux suivant q i (010). Dans les variétés finement gre- 
nues, l’éclat est moyen entre ces trois types, c’est-à-dire vitreux et un 
peu nacré . 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à y 1 (010) ; 
bissectrice aiguë positive (n g ), perpendiculaire à h 1 (100). 
n g = i,6138 (Na) (Zimanyi) 
Uin = 1,5757 
n P = 1,5700 
Dg— n p = 0,0438 2E == 71»39’ 2 V — 43°37' 
Ees macles sont surtout visibles grâce aux propriétés optiques ; quand 
e Hes sont polysvnthétiques, elles rappellent la combinaison des macles 
de 1 albite et de la péricline des plagioclases (fig. 3). 
Dléoc.hroïsme. Les variétés violettes sont pléochroïques sous une 
épaisseur de quelques millimètres, avec n g = n p > n,„ 
n g et n P - violet 
nm incolore 
inclusions. En outre des inclusions ferrugineuses et argileuses, qui 
c°lorent souvent le minéral (particulièrement en rouge), l’anhydrite ren- 
j tne parfois des inclusions liquides (eau et anhydride carbonique 
après M. G. Spezzia). 
Composition chimique. La formule CaSO 4 correspond à la composi- 
tlQ n suivante : 
SO 3 58,8 
CaO 41,2 
J 00,0 
